ET CONSTANTES OPTIQUES DU CHROME. 129 



wald 1 le chrome rendu actif, et abandonné à lui-même 

 à l'air revient lentement à l'état inactif. Mais c'est pré- 

 cisément le contraire que j'ai observé avec l'exemplaire 

 de chrome que j'avais entre les mains : le chrome tel 

 je l'avais reçu était actif; après l'avoir rendu inactif en 

 le plongeant dans l'acide nitrique, je l'ai simplement 

 laissé à l'air ; après quelques heures, la force électro- 

 motrice préalablement égale à V ,448 était égale à 

 V ,476, après 2 jours elle était égale à V ,776 ; après 

 3 jours l v ,302 ; après 4 jours à 1 V ,477 après 5 jours 

 à l v ,607. 



2. D'après M. Hittorf, le chrome acquiert une 

 grande activité qu'il conserve relativement longtemps, 

 lorsqu'il est mis en contact avec des sels halloïdes 

 bouillants, en particulier avec Ou chlorure de zinc 

 fondu. J'ai fait subir ce dernier traitement à mon 

 exemplaire de chrome, pour voir si, par là, son acti- 

 vité deviendrait plus grande, et si par conséquent la 

 force électromotrice de la combinaison serait supé- 

 rieure à l v ,60, ce qui, d'ailleurs, a précisément été 

 le cas. Après avoir plongé mon morceau de chrome 

 pendant quelques minutes dans du ZnCr fondu, puis 

 après l'avoir lavé avec de l'eau distillée et séché, j'ai 

 trouvé pour la force électromotrice de la combinaison, 

 la valeur l v ,709. 



Mais dans cet état, la surface du chrome avait subi 

 une altération complète, et le métal était recouvert 

 d'une forte couche d'oxyde, reconnaissais à l'œil nu 

 déjà par la présence d'une coloration particulière 



1 \V. Ostwald. Math. phys. Klasse der Kônigl. Sachs Ges. d. 

 Wissenschafft, XXV, IV, 1899. 



AliCHiVES. t. X. — Août 1900. 10 



